





273 



la temperatura a que se llega en la hornada, la mayor 6 me- 

 nor daracion de esta misma temperatura, y de cuya circuns- 

 tancia depende, en prim era tinea, como parece, aquella me- 

 jora 6 tardanza del cemento en fraguar, la cual, mas aim que 

 la densidad relativa del producto, influye para aumentar el 

 grado de resistencia definitiva de sus argamasas. La diferen- 

 cia en este sentido que se nota en un cemento de la misma 

 composicion de fraguacion rapida 6 semi-lenta (1 a 2 h.), y 

 otrode fraguacion lenta (6 a 18 h.), puede Hegar hastala mi- 

 tad mas a favor del ultimo. 



Cada composicion para cemento Portland, al ser expuesta 

 a la calcinacion, traspasa la primera escala de la coccion que 

 es la de un cemento cle fraguacion rapida, segun el tipo de 

 loscementos romanos, para cuyas masas es caracteristica, de 

 color amarillo 6 rojizo procedente del ferrito de calcio. A me- 

 dida que se aumenta la temperatura el cemento obtiene mas 

 y mas las condiciones de una fraguacion lenta, condensando- 

 se las masas, con cambio de color en verdoso claro, verdoso 

 oscuro y azulado, cambio debido probablemente a la forma- 

 cion de combinacionesdobles entre el ferrito y el aluminato 

 de calcio. Las masas a la vez se condensan y se encojen mas 

 y mas, y cuajan cada vez con mas lentitud. Es mas facil asf 

 transformar en un cemento de fraguacion lenta una mezcla 

 algo calcarea, con un coeficiente alto, que otra muy arcillo- 

 sa ; y los extremos en la serie arcillosa muy dificilmente se 

 pueden transformar en cementos de fraguacion lenta, porser 

 dispuestos a fundirse y perder en parte sus propiedades hi- 

 draulicas. 



La diferencia y mejora progresiva que experimenta la mis- 

 ma composicion y hornada, pasando de las condiciones de 

 una fraguacion rapida a las de una fraguacion lenta, se ve 

 bien claro por los siguientes resultados obtenidos por Di- 



ck ekhof 



i . 



1 Dent. Ban-Zeit., 1878, N° 7 



T. XII 



19 



